— b 336 — 
fonte, à la présence de quantités plus considérables de chaux, 
d’alumine et de magnésie. L’occasion se présentait souvent de 
déterminer quantitativement dans la fonte quelques-uns de ces 
corps qui n’y sont que dans de faibles proportions. Grâce à ces 
résultats, je suis à même de donner une idée de la teneur de ces 
corps contenus dans nos minettes. Voici quelques-unes de ces 
analyses. 
Cuivre. — La présence de pyrite cuivreuse dans les minettes 
est mentionnée par M. L. van Werveke ('). Ici il ne peut s’agir, en 
tout cas, que de la présence excessivement rare de morceaux de 
pyrite cuivreuse, qu’on aurait trouvés accidentellement dans 
certains endroits de la formation oolitliique. Cependant, selon mes 
recherches, le cuivre est généralement allié aux oxydes ferriques 
des minettes. Dans les fontes fabriquées exclusivement de minettes 
luxembourgeoises, je trouvais une teneur en cuivre moyenne variant 
entre 0,021 et 0,028 °/ 0 . Comme généralement, dans l’exploitation 
des hauts-fourneaux, 011 prend, en chiffres ronds, trois parties de 
minettes pour la fabrication d’une partie de fonte, on pourrait 
évaluer la teneur moyenne de la minette en cuivre à 0,008 °/ 0 . 
Cependant, 011 11e pourrait guère établir sous quelle forme cette 
teneur en cuivre se présente ; en tout cas, on peut admettre qu’elle 
n’y est pas à l’état de pyrite cuivreuse, à cause de l’oxydation 
facile de celle-ci. Vraisemblablement, le cuivre s’y trouve comme 
hydroxyde ou carbonate cuivrique [Cu (OH) 2 ou Cu C 0 3 ]. 
Nickel. — Jusqu’à l’heure actuelle, la présence du nickel dans 
les minettes 11’a pas encore été mentionnée dans la littérature 
sidérurgique. Cependant, 011 peut affirmer que ce métal accom¬ 
pagne constamment le fer dans les minettes. Dans une fonte 
fabriquée exclusivement de minettes luxembourgeoises, je trouvai 
o,o 3 % de nickel. Si donc, comme je viens de le dire plus haut, on 
compte trois parties de minerai sur une partie de fonte produite, 
il faudrait évaluer la teneur en nickel des minettes à 0,01 °/ 0 en 
moyenne. Il s’y trouve sans doute sous forme d’hydroxyde de 
Nickel Ni (OH),. 
f 1 ) van Werveke, L. Die lotliriiigiscli-luxemburgischen Minetteablagerun- 
gen. ( Sonder abdriick ans den Berichten über die Verliandlungen des nieder- 
rheinischen geologisclien Vereins, 1910. Herausgegeben vom natürhistori- 
sclien Vereine der preussischen Rheinlande imd Westfalens. Seite 89.) 
